KALECSINSZKY SÁNDOR. 
II. Sztaranyai Agyag. 
Gróf Sztáray Antal uradalmában Ungmegye nyugoti szélén, Szta- 
ranya határán, az első magyar-gácsországi vasút Nagy-Mihályi állomástól 
fél óra távolságban, 2—6 méter vastag rétegben található egy fehér színű 
homogén és igen zsiros agyag, a mely óvatosan megszárítva nem repedezik 
meg és legmagasabb laboratóriumi hőfoknak kitéve sem olvad meg, ezért 
tűzálló edények készítésére bizonyára igen alkalmas lesz. 
A légszáraz agyag elemzése a következő eredményt nyújtotta: 
Kovasav (SÍO 2 ) ... ... — ... ... ö 1*76 
Timföld (AI2O3) ... ... ... ... 3070 
Yasoxyd (Ff2Ö3Í ... ... ... ... 020 
Káliumoxyd '(K 2 O) \ _ 
Nátriumoxyd (NaaO)/ 
Claemiailag kötött víz ... ... ... 10*-90 
Hygroskopikus víz ... ... ... 4-31 
Összesen ... 100-22 
III. Hunkcczi Agyag. 
Lelőhely: Ungmegye, szobránczi járás, a hunkóczi erdőben, jó út 
mellett. Szobráncztól másfél óra járásnyira, Csuha László birtokán. Szine 
fehér. Magas hőmérsékletnél megolvad. 
A légszáraz anyag mennyiségi vizsgálatának eredménye a következő : 
Kovasav (SiOa) ... ... ... ... ... 6S-02 
Timföld (AlsOs)... .... ... ... ... 15’76 
Yasoxyd (FeaOs) ... ... ... ... ... 1-90 
Káliumoxyd (K 2 O) ... ... ... ... 5-41 
Nátriumoxyd (NaaO) ... ... ... ... 1*85 
Chemiailag kötött víz ... ... ... 5 - 38 
Hygroskopikus víz ... ... ... ... T73 
Összesen ... 10005 
IV. Okker Analysis. 
Szent Iványi Zoltán úrtól elemezés végett átvettem egy nógrád- 
megyei igen kis fajsúlyú sárga színű, könnyen szétporló Okkert. Minthogy 
benne némely idegen részek, különösen kvarczdarabok fordultak elő, az 
eredmény átlagossága végett előbb ezeket iszapolás útján eltávolítottam. 
Az analysisliez az iszapolt és megszárított an} r agot használtam. 
Sósavval melegítve chlorfejlődés mellett fololdódik. 
Az elemezés a következő eredményeket szolgáltatta: 
Yasoxyd (F 02 O 3 ) ... ... ... ... ... 72-55 
Manganoxyd QVTnO)... ... ... ... 3-75 
